## KAPASITAS LENTUR BALOK BETON BERTULANG PERKUATAN
CARBON FIBER WRAPS (CFW) [F1] (BALOK DIBEBANI OLEH BEBERAPA KONDISI PEMBEBANAN AWAL DAN KEMUDIAN DIPERKUAT DENGAN CFW)
Albert Aun Umbu Nday 1 , Priyosulistyo 2 dan Andreas Triwiyono 3
1 Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Kupang, Jl. Adisucipto Penfui Kupang Email: albertaun.umbunday@gmail.com
2 Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jl. Bulaksumur Yogyakarta
3 Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jl. Bulaksumur Yogyakarta Received Date: 26 Mei 2017  Approved Date: 20 Juli 2017

## ABSTRAK
Penggunaan  struktur  beton  bertulang  pada  suatu  bangunan  sudah  lazim.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan lentur ultimit oleh tambahan carbon fiber wraps (CFW)  pada  balok  beton  bertulang  yang  sudah  dan  sedang  dibebani  oleh  beban  mati. Dalam  penelitian  ini  digunakan  4  buah  Benda  uji  balok,  terdiri  dari  :  1  balok  kontrol (BK), dan 1 balok yang diperkuat dengan CFW tanpa beban awal (BP 0%), serta 2 balok yang  diperkuat  dengan  CFW  setelah  balok  dibebani  30%    dan  60%  beban  ultimit    (BP 30% dan BP 60%). Balok memiliki lebar 150 mm, tinggi 200 mm, dan panjang 2000 mm. Balok sederhana dengan dua tumpuan dikedua ujungnya dibebani terpusat tepat di tengah bentang.  Dari  hasil  pengujian  dapat  disimpulkan  terhadap  BK  yaitu  balok  BP  0%,  BP 30%,  dan  BP  60%  mengalami    peningkatan  kekuatan  secara  berturut-turut    sebesar 114,28%;  108,57%;  dan  105,71%.  Kapasitas  lentur  hasil  eksperimen  dibandingkan dengan hasil teoritis secara berturut-turut pada BK, BP 0%, BP 30 %, dan BP 60% yaitu 94,42%,  102,78%,  97,68%,  dan  94,41%.  Kekakuan  kondisi  retak  pada  beban  7  kN terhadap BK yaitu balok BP 0%, BP 30%, dan BP 60% mengalami  peningkatan kekakuan secara berturut-turut   sebesar    117,27%;  96,99%;  90,20%. Daktilitas terhadap  BK  yaitu balok BP 0%, BP 30%, dan BP 60% mengalami  peningkatan daktilitas secara berturut- turut  sebesar  45,90% , 63,97%, 45,47%. Pola keruntuhan yang terjadi pada BK, BP 0%, BP 30%, dan BP 60% adalah keruntuhan lentur.
Kata kunci : Balok persegi, perkuatan, kapasitas lentur.

## 1. PENDAHULUAN
Pada  saat  ini  penggunaan  beton bertulang  sebagai  struktur  utama  suatu bangunan  sudah  merupakan  hal  yang lazim  dalam  dunia  konstruksi.  Dalam perkembangannya  yang  cukup  pesat, evaluasi terhadap kinerja struktur dilapangan  perlu  mendapat  perhatian khusus  untuk  mendapatkan  hasil  yang baik.  Evaluasi  terhadap  mutu  beton merupakan  keharusan  mulai  dari  proses pembuatannya  sampai  pengerasannya. Perlakuan dan perawatan beton merupakan  hal  yang  mendasar  dari sistem  evaluasi  mutu.  Dalam  hal  ini
perawatan  juga  harus  sejalan  dengan rancangan  mutu  beton  dan  proses pembuatannya  yang  secara  prosedur  dan standar sudah ditetapkan.
Dalam kasus-kasus tertentu kadangkala  mutu  beton  yang  telah dilaksanakan tidak sesuai rencana, walaupun  sudah  melalui quality  control dan quality  assurance yang  sudah ditetapkan.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena adanya kesalahan dalam proses perencanaan  dan  pelaksanaan,  ataupun disebabkan  oleh  faktor  alam  seperti bencana  alam,  sehingga  perlu  diambil
langkah-langkah  untuk  meningkatkan kualitas beton.
Penelitian  ini  membahas  tentang penambahan carbon  fiber  wraps yang  di berikan  pada  struktur  balok  yang  tidak mampu  mendukung  kebutuhan  beban rencana tetapi telah di bebani oleh beban mati.  Penelitian  ini  untuk  menjawab seberapa  besar  atau  seberapa  optimal kekuatan  yang  dihasilkan  oleh  balok beton bertulang, setelah diperkuat dengan carbon fiber wraps (CFW) . Sering terjadi dalam  kasus  perbaikan  dan  perkuatan lentur  dimana  kekuatan carbon  fiber strips/wraps memiliki  kekuatan  yang lebih  tinggi  dari  balok  itu  sendiri, akibatnya  beton  pada  balok  bertulang sudah  mengalami  hancur  lebih  dahulu sebelum mencapai kekuatan carbon fiber strips/wraps .
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN

## LANDASAN TEORI
Penelitian tentang carbon fiber strips/wraps (CFS/CFW),  sudah  sering dilakukan  baik  di  dalam  negeri  maupun luar negeri.
Miller  dan  Nanni  (1999)  anggota ASCE ,  melakukan  penelitian  tentang Bond Between CFRP and Concrete untuk menginvestigasi distribusi tegangan antara  lembaran-lembaran CFRP dan beton. CFRP digunakan  dengan  cara diikatkan  pada  bagian  luar  sebagai perkuatan    lentur  dan  geser  balok.  Hasil penelitian memberikan kesimpulan yaitu.
• Panjang  ikatan  lembaran CFRP tidak memberikan  efek  apapun  terhadap beban  ultimit    balok,  karena  sudah terjadi debonding  failure terlebih dahulu  sebelum  mencapai  beban ultimit.
• Kekuatan  beton  tidak  memberikan efek  terhadap  beban  ultimit  balok yang  direkatkan CFRP .  Dalam  test yang  dikontrol  kegagalan  terjadi  pada interface beton
dan
bahan adhesive nya,
• Meningkatkan kekakuan balok dengan menambah  jumlah  lapisan  CFRP tanpa    meningkatkan  kekuatan  ikatan adhesive pada interface beton  tidak dapat menambah kekuatan balok. Arjanto (2002) melakukan penelitian tentang  Perilaku  Dinamik  Balok  Beton Bertulang Retrofit dengan Carbon  Wrap . Sembilan benda uji balok beton bertulang dengan panjang 1500 mm berpenampang 125  mm  x  150  mm  dikategorikan  3 kelompok  :  tiga  balok  beton  bertulang biasa,  tiga  balok  beton  bertulang  yang diperbaiki,  tiga  balok  beton  bertulang yang  diperkuat.  Parameter  yang  yang diamati terdiri dari frekuensi alami, rasio damping  dan  absolute  difference  of curvature
mode . Penelitian ini menunjukkan  bahwa  :  (a)  perilaku frekuensi alami balok
yang diperbaiki/diperkuat  sama  dengan  balok beton  bertulang  biasa,  dimana  frekuensi alami balok rusak lebih rendah dibanding balok  utuh.  (b)  perilaku  rasio  redaman balok  yang  diperbaiki/diperkuat  sama dengan  balok  beton  bertulang  biasa, dimana redaman balok yang diperbaiki/diperkuat  sama  dengan  balok beton  bertulang  biasa,  dimana  redaman balok  rusak  lebih  besar  dibanding  balok utuh. (c) absolute difference of curvature mode tidak memberikan hasil memuaskan,  secara  teoritis  bagian  balok rusak seharusnya menunjukkan curvature yang membesar.
Ngudiyono
(2001) melakukan penelitian  tentang  Perilaku  Lentur  dan Geser  Balok  Beton  Bertulang  Pasca Bakar  dengan Carbon  Fiber  Strips .  Dua buah  balok  beton  pasca  bakar  hanya diperkuat pada bagian tarik ( tensile face ), dan  dua  buah  beton  pasca  bakar  hanya diperkuat pada bagian tarik  ( tensile face ) dan  badan  ( web )  balok.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  akibat  kebakaran pada  suhu  800°C  menyebabkan  balok beton  mengalami  retak-retak  permukaan ( surface  rock ), spalling ,  merubah  warna beton
menjadi keputih-putihan.
Kekakuan  daktilitas  kuat  lentur  ultimit
berturut-turut  sebesar  38,28%;  12,3%; 26,51%  terhadap  beton  pasca  bakar. Tetapi  kegagalan  geser  dan debonding failure terjadi  akibat  getas.  Penambahan carbon  fiber  strips pada  balok  beton bertulang  pasca  bakar  di  bagian  tarik ( tensile  face )  dan  badan  ( web )  dapat meningkatkan  kekakuan,  daktilitas  dan kuat lentur ultimit berturut-turut 32,35%; 42,61%;  17,6%  terhadap  beton  pasca bakar. Debonding  failure menjadi  lebih dominan,  akan  tetapi  keruntuhan  yang terjadi bersifat daktail.

## 2.1.1. Kuat Lentur Balok Beton Bertulang
Dipohusodo  (1994),  menyebutkan kuat  lentur  suatu  balok  beton  tersedia karena berlangsungnya mekanisme tegangan-regangan  dalam  yang  timbul di dalam  balok  yang  pada  keadaan  tertentu dapat  diwakili  oleh  gaya-gaya  dalam. Menurut  SNI  03-2847-2002  keadaan seimbang gaya tekan beton ( C c ) dan gaya tekan baja ( C s ) yang akan diimbangi oleh gaya  tarik  tulangan  baja  ( T s ).  Pada kondisi ini tulangan baja telah mengalami pelelehan  ( f s = f y ),  sehingga  berlaku persamaan C c + C s = T s .
3. METEDOLOGI PENELITIAN
3.1. Bahan Penelitian dan Alatpenelitian
Bahan  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  beton  jadi produksi  PT.  Jaya Readymix, baja tulangan  merek  dagang  KS  diameter  12 mm,  8  mm,  dan  6  mm, epoxy  adhesives jenis Adhesives-330-Dry Application dari PT.  Sika  Nusa  Pratama, Carbon  fiber wraps (CFW)  Jenis  CFW  yang  dipakai
adalah
SikaWrap Hex-230C-Dry Application dari  PT.  Sika  Nusa  Pratama. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  Rangka  Baja ( Loading  Frame ), Hydraulic  Jack dan Hydraulic Pump , Load Cell , Data Loger , LVD T  ( Linear  Variable  Differential Transducer ), Strain Gauge .

## 3.2. Pelaksanaan Penelitian
Pelaksanaan penelitian dimulai dengan  persiapan  bahan  penelitian  dan alat  penelitian  serta  dilakukan  pengujian awal  material  yaitu  pengujian  selinder beton  dan  kuat  tarik  CFW.  Kemudian pembuatan bekisting balok beton bertulang benda  uji  yang  berjumlah  4  buahdengan dimensi  panjang  2200  mm,  lebar  150 mm, dan tinggi 200  mm. Dengan 3 buah tulangan  diameter  12  mm  pada  bagian tarik  balok,  2  buah  tulangan  diameter  6 mm  pada  bagian  tekan  balok,  dan diameter  sengkang  8  mm.  Sebelum dilakukan  pencoran  benda  uji  di  pasang strain  gauge sebanyak  1  buah  pada masing-masing  benda  uji. Proses curring dilakukan  setelah  pencoran  benda  uji dengan durasi 28 hari.
Pengujian  dilakukan  pada  balok beton  bertulang  berumur  diatas  28  hari, benda  uji  ditempatkan  diatas rigid  floor yang  diangkur  pada loading  frame dengan  sendi  dan  rol  pada  salah  satu ujungnya.Pembebanan dengan beban satu titik  di  tengah  bentang  yang  ditimbulkan oleh hydraulic  jack kapasitas  60  ton. Lendutan  diukur  dengan  LVDT  yang dipasang  sebanyak  3  buah  pada  masing- masing  benda  uji  balok. Setting  up pengujian  seperti  pada  Gambar  3.1 berikut ini.
Gambar 3.1 Setting up pengujian
4. HASIL PENGUJIAN
DAN PEMBAHASAN
4.1. Pengujian Awal Material
Pengujian  awal  material  terdiri  dari pengujian  kuat  tekan  selinder  beton, pengujian kuat tarik baja, pengujian kuat
tarik carbon  fiber  wraps (CFW).  Hasil pengujian  untuk  kuat  tekan  selinder diperoleh  kuat  tekan  rerata  selinder beton adalah 22,06 MPa. Hasil pengujian  selinder  beton  dapat  dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini. Tabel 4.1 Hasil uji kuat tekan selinder beton NO  Kode Tinggi (mm) Diameter (mm) Beban Maks (kN) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan rata-rata (MPa) 1 A 300 150 375 21.21 22,06 2 B 300 150 410 23,19 3 C 300 150 405 22,91 4 D 300 150 380 21,49 5 E 300 150 380 21,49
Hasil  pengujian  kuat  tarik  baja  yaitu tulangan  diameter  6  mm  (P6)  dengan
= 414, 37
,  tulangan  diameter  8
mm  (P8)  dengan = 372,28 , tulangan  diameter  12  mm  (P12)  dengan = 393,42
. Hasil pengujian kuat tarik  baja  dapat  dilihat  pada  Tabel  4.2 berikut ini.
Tabel 4.2 Hasil uji kuat tarik baja tulangan
NO Diameter (mm) Tegangan leleh (MPa) Tegangan leleh rata- rata (MPa) Tegangan ultimit (MPa) Tegangan ultimit rata-rata (MPa) Regangan ( ε %) 1 P6-1 407,50 414,37 521,00 530,05 38,0 2 P6-2 413,97 532,52 33,0 3 P6-3 421,66 536,66 36,0 4 P8-1 377,29 372,28 491,16 485,04 18,8 5 P8-2 384,36 487,59 18,8
6 P8-3 355,20 476,37 18,8 7 P12-1 394,68 393,42 542,69 545,38 28,6 8 P12-2 392,98 548,20 27,1 9 P12-3 392,59 545,27 31,4
Carbon  fiber  wraps (CFW)  yang diujikan  adalah SikaWrap  Hex-230C- Dry Application. Proses pengujian CFW dilakukan dengan beberapa proses dimulai  dengan  pengujian  berat  jenis dengan 2 sampel benda uji dan diperoleh berat  jenis  CFW  rerata  adalah  1,259
.  Hasil  pemgujian  kuat  tarik
CFW menurut spesifikasi pengujian kuat tarik  CFW  dari  PT.  Sika  Nusa  Pratama ≤ 0,5 diperoleh tegangan sebesar  651,6044  MPa,  secara  lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.
Tabel 4.3 Hasil pengujian kuat tarik CFW No Gaya Maksimum Pmax (kN) Pertambahan Panjang ∆ L (mm) Luas Tampang ( ) Tegangan (" ) Regangan (%) 1 6.64 13,52 0,04332 766,3113 6,145 2 5,12 25,74 0,04476 571,8296 11,7 3 4,72 26,87 0,03826 616,6724 12,215 Rata-rata 651,6044 10,02

## 4.2.  Pengujian  Lentur  Benda  Uji Balok Beton Bertulang
Benda  uji  balok  terdiri  dari  balok kontrol (BK), balok perkuatan (BP 0%),
balok  perbaikan  30%  ultimit  (BP  30%), balok  perbaikan  60%  ultimit  (BP  60%).
Hasil pengujian lentur dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini.

## Tabel 4.4 Hasil pengujian lentur balok
Benda Uji Lebar Retak Beban Maksimum (kN) Presentasi Peningkatan Beban (%) Tipe Keruntuhan Retak Pertama (mm) Retak Maks (mm) BK 0,02 11,1 35 100 Lentur BP 0% 0,02 17,6 40 114,2857 Lentur BP 30% 0,02 18,33 38 108,5714 Lentur BP 60% 0,02 18,9 37 105,7142 Lentur
Keterangan : * : presentasi peningkatan kekuatan dihitung terhadap balok control
4.3. Perbandingan Beban Hasil
Teoritis dan Hasil Pengujian Beban hasil eksperimen di Laboratorium dibandingkan dengan beban  hasil  perhitungan  teori  menurut PT.  Sika  Nusa  Pratama  (Seminar  :  The Latest  Sika  Technology  in  Structural Strengthening with
“ SIKA CARBODUR” Composite Strengthening System).  Hasilnya  menujukkan  beban hasil eksperimen mendekati hasil teoritisnya,  dapat  dilihat  pada  Tabel  4.5 berikut ini.
Tabel 4.5 Perbandingan beban hasil teoritis dan beban eksperimen
NO Benda Uji Pteoritis (kN) Peksperimen (kN) Pteoritis/Peksperimen (%) 1 BK 37,0664 35 94,4251 2 BP 0% 38,918 40 102,7802 3 BP 30% 38,9012 38 97,6833 4 BP 60% 39,1876 37 94,4176

## 4.4. Kekakuan Benda Uji Balok Beton Bertulang
Kekakuan pada titik retak awal yaitu titik  7  kN.  Kekakuan  benda  uji  balok dibandingkan  dengan  kekakuan  balok kontrol (BK). Hasilnya menunjukkan BP 0% mengalami kenaikan sebesar 117,2727% terhadap BK hal ini disebabkan  oleh  CFW  yang  sudah ditempelkan  bersama  balok  uji  sebelum pengujian, sedangkan untuk BP 30% dan BP  60%  mengalami  kenaikan  kekakuan
sebesar    96,9925%  dan  90,2098% terhadap BK hal ini kemungkinan terjadi karena  kekuatan  pada  benda  uji  yang berbeda  akibat  kemampatan  beton  yang berbeda-beda  yang  terjadi  pada  proses pembuatan  benda  uji.  Kondisi  berbeda pada  BP  0%  disebabkan  balok  sudah diperkuat  lebih  dahulu  dengan  CFW sehingga  memberikan  hasil  kekakuan yang  lebih  tinggi  bila  dibandingkan dengan  BP  30%  dan  BP  60%.  Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini.

## Tabel 4.6 Nilai kekakuan lentur di titik 7 kN
Benda Uji Pcrack (N) Lendutan Retak Pertama LVDT 2 (mm) Kekakuan (N/mm) Persen peningkatan* (%) BK 7000 1,29 5426,3565 100 BP 0% 7000 1,10 6363,6363 117,2727 BP 30% 7000 1,33 5263,1578 96,9925 BP 60% 7000 1,43 4895,1048 90,2098
Keterangan : * : presentasi peningkatan kekakuan dihitung terhadap balok kontrol
4.5.  Daktilitas  Benda  Uji  Balok  Beton Bertulang Daktilitas
benda uji balok dibandingkan  dengan  daktilitas  balok kontrol  (BK).  Daktilitas  mengalami penuruna karenaadanya penambahan
perkuatan  benda  uji.  Hasilnya  dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini.

## Tabel 4.7 Daktilitas benda uji
Benda Uji δ y (mm) δ u (mm) Daktilitas U= δ u/ δ y Persen peningkatan* (%) Keterangan BK 7,2 35,06 4,8694 100 - BP 0% 9,7 25,55 2,6340 145,9071 Menurun BP 30% 8,22 14,42 1,7542 163,9741 Menurun BP 60% 5,91 15,69 2,6548 145,4799 Menurun
Keterangan : * : presentasi peningkatan daktilitas dihitung terhadap balok kontrol

## 4.6. Regangan Benda Uji Balok Beton Bertulang
Hasil  perbandingan  beban  regangan dari keempat balok menunjukkan regangan baja tulangan pada BK bekerja sampai  beban  ultimitnya;  untuk  BP  0% regangan baja tulangan bekerja bersama- sama dengan CFW sampai beban
ultimitnya;  untuk  BP  30%  dan  BP  60% regangan  baja  tulangan  bekerja  dan dilanjutkan  oleh  CFW  sampai  beban ultimitnya.
Hasilnya perbandingan masing-masing  balok  uji  dapat  dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini.
Gambar 4.1 Hubungan beban dan regangan BK, BP 0%, BP 30%, BP 60%
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 5000 10000 15000 20000 25000 B e b a n P ( k N ) Regangan (x10^-6) mm/mm BP 60% BP 30% BP 0% BK

## 5. KESIMPULAN
Pengujian  yang  dilakukan  dengan benda  uji  balok  beton  bertulang  dengan berbagai  tipe  perkuatan  dapat  ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:
1. Kapasitas  lentur  masksimum  hasil pengujian  secara  berturut-turut  untuk
BK,  BP  0%,  BP  30%,  BP  60%  yaitu sebesar  35  kN,  40  kN,  38  kN,  37  kN. Untuk hasil teoritis secara berturut-turut untuk  BK,  BP  0%,  BP  30%,  BP  60% yaitu  sebesar  37,0664  kN;  38,918  kN; 38,9012 kN; 39,1876 kN. Perbandingan antara  hasil  pengujian  dan  hasil  teoritis dari  SIKA  diperoleh  hasil  yang mendekati  teoritisnya  secara  berturut- turut  BK,  BP  0%,  BP  30%,  BP  60% yaitu  sebesar  94,4251%;  102,7802%; 97,6833%; 94,4176%.
2. Kekakuan  lentur  pada  pada  titik  7  kN secara berturut-turut untuk BK, BP 0%, BP  30%,  BP  60%  yaitu  sebesar 5426,3565  N/mm,  6363,6363  N/mm,
5263,1578  N/mm,  4895,1048  N/mm, bila  dibandingkan  terhadap  BK  maka presentasi  secara  berturut-turut  BP0%,
BP  30%,  BP  60%  adalah  117,2727%; 96,9925%; 90,2098%.
3. aktilitas  yang  terjadi  secara  berturut- turut  pada  BK,  BP  0%,  BP  30%,  BP 60%  yaitu  sebesar  4,8694;  2,6340;
1,7542; 2,6548 yang mengalami
presentasi kenaikan secara berturut-turut pada BP  0%,  BP  30%,  BP  60%  adalah 45,9071%;
4. 63,9741%; 45,4799% terhadap BK.
6. DAFTAR PUSTAKA
Arjanto.,  2002, Perilaku  Dinamik  Balok Beton  Bertulang Retrofit dengan CFRP  Wrap, Tesis  Program Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta. Badan  Standarisasi  Nasional.,  1990, Pengujian  Tekan Selinder  (SNI 03-1974-1990) Badan Standarisasi Nasional., 2002, Baja Tulangan  Beton .  (SNI  07-2052- 2002) Badan Standarisasi Nasional., 2002, Tata Cara Perhitungan Struktur
Beton Untuk Bangunan Gedung, Bandung. (SNI 03-2847-2002) Ferguson,  P.M.,  dan  Cowan,  H.J.,  1978, Dasar-dasar  Beton  Bertulang (versi  isi), Penerbit  Erlangga, Jakarta.
Miller,  B.,  dan    Nanni  A.  1999, Bond Between  CRFP  and  Concrete., USA Ngudiyono.,  2001, Perilaku  Lentur  dan Geser  Balok  Beton  Bertulang Pasca  Bakar  Dengan  Carbon Fiber Strips., Tesis Sekolah Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta. Sika  Nusa  Pratama.,  2000, Prosiding pada  Seminar  :  The  Latest  Sika Technology in Structural Strengthening  with  “  SIKA CARBODUR” Composite
Strengthening System, Surabaya. Tjokrodimuljo  K.,  2007, Teknologi Beton, Biro Penerbit Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Yeninar, A, R., 2005, Pengaruh Perkuatan  Carbon  Wrap  Pada Pelat  Lantai  Beton  Bertulang Pada Saat dan Setelah Temperatur Tinggi, Tesis
Program  Pasca  Sarjana,  UGM, Yogyakarta.

## Biodata Penulis
Albert  Aun  Umbu  Nday ,  alumni Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2008), S2 Teknik Struktur Jursan Teknik Sipil  dan  Lingkungan  Fakultas  Teknik Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta (2012).  Dan  Pengajar  Jurusan  Teknik Sipil  Politeknik  Negeri  Kupang  (2015- sekarang).